255] Uebergangswiderstand und Polarisation an der Aluminiumanode. 26 



Sobald jedoch durch die JouLEsche Wärme die Schicht- 

 teniperatur ansteigt, überholt die Auflösungsgeschwindigkeit der 

 Schichtsubstanz wieder deren Bildungsgeschwindigkeit, daher geht 

 jetzt zeitlich der Spannungsverbrauch zurück, die Stromstärke 

 steigt. 



2. Das Temperaturmaximum der Schicht ist gleich 

 dem Siedepunkt des Elektrolyten, dabei wird die Schicht 

 durch Wasserdampf zerblasen. 



3. Durch Innenkühlung der Elektroden mittelst Wasserdurch- 

 fluss wird die Schichtzerblasung, d. i. die Vernichtung der Ventil- 

 wirkung, in verdünnter Schwefelsäure bis zu 200 Volt hinauf ver- 

 hindert, während sie bei ungekühlten Elektroden sch.on zwischen 

 20 und 30 Volt eintritt. 



Das Versagen der Ventilwirkung oberhalb einer gewissen 

 Klemmenspannung ist demnach ein rein thermischer Effekt. 



4. i^n gekühlten Aluminiumrohranoden erreichen die Schichten 

 erhebliche mechanische Festigkeit. Beim Wenden der Stromrichtung 

 bleibt die Schicht unverletzt und die Stromstärke unverändert. Der 

 Spannungsverbrauch der schichtumhüllten Kathode ist eine Kleinig- 

 keit geringer als an der Anode. 



Die anodische Polarisation des Aluminiums ist eine 

 Sauerstoffpolarisation von derselben Grösse, wie sie am 

 Platin bekannt ist. Hierzu stimmt die Tatsache, dass die Alu- 

 miniumanode in Schwefelsäure Sauerstoff entwickelt. 



Der ganze Rest des hohen anodischen Spannungs- 

 verbrauchs wird durch üebergangswiderstand verursacht. 



5. Die an den gekühlten Bohranoden anwachsenden Schichten 

 lassen sich durch Wenden der Stromrichtung absprengen. 



Die Dicken der abgesprengten Schichten sind dem 

 Spannungsgefälle proportional, das in der Schicht wäh- 

 rend ihrer Entstehung herrschte. 



Die Ursache hierzu liegt wohl in der gemeinsamen, von der 

 Höhe der angewendeten Spannung unabhängigen Endstromstärke, 

 die ergänzt, was der Elektrolyt rein chemisch auflöst, und damit 

 em Mass für die Auflösungsgeschwindigkeit der Schicht unter den 

 gerade obwaltenden Bedingungen abgibt. 



6. Die grossen Spannungsdifferenzen, die sich kurz nach Strom- 

 unterbrechung zwischen Aluminium und dem Elektrolyten messen 

 lassen, sind aus zwei im Abklingen begriffenen Teilen zu- 

 sammengesetzt. Der erste Teil ist eine Sauerstoffpolarisation, 



